Resistencia química del hormigón. XI.- Contribución al estudio del sistema: cemento P-450-Y hidratado-agua desionizada

En el trabajo presente, continuación de otros, se estudia el comportamiento de un cemento portland de alta resistencia inicial (P-550-ARI) —con un contenido calculado (Bogue) del 39,2% de C3S, del 25,7% de C2S, del 9,9% de C3A del 12,0 de C4AF y del 6,9 % de CaS04— cuando se somete a la acción del agua desionizada que atraviesa los lechos de cemento granulados, fabricados con dicho cemento hidratado y curado durante 7 y 28 días, determinando: a) La evolución del contenido de los iones Ca (II) y SO4 (II) de las diversas fracciones recogidas de agua desionizada, que han atravesado los lechos mencionados, así como la del pH y de la conductividad, b) la variación de las cantidades de dichos iones, que se encuentran formando los compuestos correspondientes en el cemento hidratado de los lechos antes y después de someterlos a la acción del agua desionizada, y c) las modificaciones estructurales experimentadas por los compuestos cristalinos del cemento hidratado de los lechos sometidos a la acción del agua desionizada.

section_content: En trabajos anteriores se ha estudiado el comportamiento de un cemento portland resistente al yeso, análogo al presente, (cemento 2 < > P-450-Y) cuando las probetas de mortero (1:3), fabricadas con este cemento, se someten a la acción del agua potable filtrada y del agua de mar natural sumergiéndolas durante períodos variables de tiempo (1) (2) o cuando se hacen pasar 14 I de agua de mar artificial (ASTM D 1141-75) a través de un lecho de mortero (1:3) (3) (4), determinando la variación de las resistencias mecánicas, la evolución del coeficiente de corrosión Koch-Steineggér y la concentración de los iones Ca (II), Mg (II) y SO, (II) tanto del agua de mar en (1) (2) (3) (4) como de la fracción enriquecida (pasta de cem. ento hidratado-atacado), extraída del mencionado lecho de mortero en (3) (4) y la de Cl (I) de dicha agua de mar en (1) (2) (3) (4). 

Este trabajo, continuaoión de otros anteriores (3) (4), se ha realizado para contribuir al conocimiento de la resistencia química de los diversos tipos de cemento, en general, frente a la acción de las aguas agresivas y en este caso, de un modo especial, de disoluciones acuosas de sulfato de sodio, de sulfato de magnesio y de agua desionizada cuando fluyen a través de un lecho de cemento hidratado. De los resultados obtenidos se dará cuenta en ésta y en sucesivas publicaciones.
section_name: INTRODUCCIÓN

section_content: En el presente trabajo, se estudia el comportamiento de un cemento portland resistente al yeso (P-450-Y), designado como cemento 2 en (1) (3), cuando los lechos fabricados con dicho cemento 2, una vez que se ha hidratado y conservado durante 7 ó 28 días en un recinto estanco con una humedad relativa superior a 90 % y una temperatura de 21 ± 2"C, se someten a la acción del agua potable desionizada (sistema cemento 2 hidratado-agua desionizada), objeto del presente artículo, de una disolución de sulfato de sodio (sistema cemento 2 hidratado-disolución de sulfato de sodio) y de una disolución de sulfato de magnesio (sistema cemento 2 hidratado-disolución de sulfato de magnesio), determinando: a) La variación de la concentración de los iones Ca (II) y SO^ (II), en los dos primeros sistemas, de los iones Ca (II), Mg (II) y SO,; (II), en el tercer sistema, tanto de las disoluciones agresivas como del cemento hidratado del lecho. 

b) La evolución del pH y de la conductividad en función de las fracciones de agresivo extraídas. 

c) Las modificaciones estructurales experimentadas por el cemento hidratado del lecho.
section_name: PARTE EXPERIMENTAL

section_content: Se ha utilizado el cemento portland industrial resistente al yeso, cemento 2 de (1) (2) (3), que responde a las características quím. icas, físicas, mecánicas y estructurales (*) que se resumen en (3), así como a su resistencia química (Koch-Steinegger) frente al agua de mar artificial. 

b) Disoluciones agresivas (**)

En este trabajo se han utilizado las siguientes disoluciones agresivas:

-Agua desionizada, que se ha obtenido a partir de agua potable, haciéndola pasar por un filtro tipo Chaimberlain y por un lecho mixto formado por dos resinas (catiónioa sulfónica fuerte y amónica fuerte). 

-Disolución de sulfato de sodio, con una concentración de SO^ (II) = 1,42 g/l < > < > 1,48 X 10~" moles/litro. Se ha preparado disolviendo 2,1 g de sulfato de sodio (NasSO^) comerciar (*) en 1 litro de agua desionizada. Posteriormente se ha comprobado, experimentalmente, la concentración del ion SO^ (II) en la disolución. 

-Disolución de sulfato de magnesio, con una concentración de SO4 (II) = 1,076 g/l < > < > 1,12 X 10-' moles/litro y de Mg (II) = 0,272 g/l < > 1,12 X 10"-moles/litro. Se ha preparado disolviendo 2,76 g de sulfato de magnesiio heptahidrato (MgSO^i. 7 H^O) comercial (*) en un litro de agua desionizada. La concentración de los iones SO^ (II) y Mg (II), en la disolución, se ha comprobado experimentalmente.
section_name: Materiales utilizados a) Cemento 2

section_content: A partir del cemento 2 <> cemento P-450-Y, objeto del presente estudio, se ha preparado el lecho del cemento hidratado, para ello se ha procedido del siguiente modo:

Una vez amasado el cemento con el agua correspondiente a su consistencia normal (500 gramos de cemento y 135 mZ de agua filtrada) se introduce en una cámara húmeda, con una humedad relativa superior al 90 %. y una temperatura de 21 ± 2'*C. Después de ocho horas de permanencia en dicha cámara, se pasa toda la pasta de cenaento por un tamiz que tiene 1,5 mm de luz de malla; de este modo se tiene una pasta granulada de cemento, que se lleva, a continuación, a la cámara húmeda en donde se deja siete o veintiocho días, según la edad que se considere en cada caso. 

b) Equipo y técnica de trabajo b. l) Equipo de trabajo Se ha utilizado un equipo de trabajo análogo al descrito en (4).
section_name: Técnica operatoria a) Preparación del lecho

section_content: Se toman aproximadamente 70 g de la pasta granulada de cemento, en cada caso, y se introducen en la columna descrita en (4). 

Cada una de las disoluciones agresivas, preparadas según se describe en el apartado 2. 1. y que se encuentra en el depósito nodriza, atraviesa el lecho de cemento, recogiéndose las diversas fracciones, en función del tiempo, que se señalan en los apartados correspondientes de cada sistema. 

Tanto en la parte superior de la columna, no ocupada por el lecho de cemento, como en el resto de los depósitos del equipo, aislados de la atmósfera, se introduce nitrógeno antes de comenzar el ensayo, con el fin de evitar la reacción de carbonatación por el COg del medio ambiente.
section_name: b.2) Técnica de trabajo

section_content: En cada una de las distintas fracciones recogidas se ha deternninado: c. l) El contenido de los iones Ca (II) y SO. ^ (II) presentes en el agua desionizada y en la disolución de sulfato de sodio, y el de Ca (II), Mg (II) y SO^ (II) en la disolución de sulfato de magnesio. 

(*) La pureza de estos compuestos se ha determinado por vía química y por DRX. 

El contenido de los iones Ca (II) y Mg (II) se ha determinado por complexometría con EDTA y el de SO4 (II) gravimétricamente, al estado de BaS04. c. 2) El valor del pH y de la conductividad, utilizando un pH-metro digital, Crisoíi 501, con electrodo Metrohm AG, tipo 9100 Herisau y un conductímetro digital. Orison 522, con célula Metrohm AG, tipo 9100 Herisau. 

En la pasta granulada de cemento-, antes y después de pasar la disolución, se ha determinado: c. 3) La composición química, de acuerdo con las técnicas de trabajo descritas en el Pliego RC-75 (5). 

c. 4) La composición estructural por DRX, utilizando un equipo marca Philips PW-1010 de 1 kW de potencia, con unidad de registro PW-1540. 

Las condiciones de trabajo han sido las siguientes: ánodo de cobre, kV = 50, mA = 20, desmultiplicador = 8, constante de tiempo = 2, multiplicador = 1, canal = 12 V, amplitud = 29 V, atenuación = 4, velocidad de registro = 2Viininuto, velocidad de la carta = 40.
section_name: c) Determinaciones efectuadas

section_content: • Sistema: cemento P-450-Y hidratado-agua desionizada
section_name: RESULTADOS

section_content: En la figura 1 se incluyen los volúmenes parciales, y totales, recogidos de agua desionizada, que ha pasado a través del lecho granulado de cemento, en función del tiempo, correspondientes al cemento granulado conservado 7 días. Durante las primeras 11 horas las fracciones de agua desionizada se han recogido cada hora; el caudal que ha atravesado el lecho se encuentra comprendido entre 0,14 y 0,16 l/h y el volumen total ha sido 1,69 1. 

En las siguientes 12 horas, se ha hecho sólo una extracción, habiéndose recogido 1,53 I, La cadencia de recogida, a pantir de las primeras 24 horas y hasta la extracción 27 (96 h), ha sido 4, una cada 33 horas (12 horas), y 1 en las otras 12 horas, durante 24 horas, hasta un total de 3 ciclos completos y, posteriormente, durante 3 ciclos de 24 horas, 2 extracciones, una cada 6 horas (12 horas), y 1 en las 12 horas restantes; a partir de este momento y hasta el final se ha efectuado una extracción cada 24 horas. 

El volumen total de agua desionizada que ha atravesado el lecho ha sido 194,6 I durante 56 días. 

Así mismo, en la figura 1 también se incluyen los volúmenes parciales y totales recogidos de agua desionizada que ha pasado a través del lecho granulado de cemento 2, hidratado y curado 28 días. Durante las primeras 8 horas se han efectuado otras tantas extracciones, 1 por hora, recogiendo de 0,16 a 0,22 I por extracción. A continuación, los tiempos de recogida se han ido espaciando, como en el caso anterior, efectuando 4 extracciones cada 24 horas durante tres ciclos (1 extracción cada 3 horas y otra cada 15 horas); posteriormente las extracciones se han efectuado cada 24 horas, durante 32 días, recogiendo de 3 a 4 I de agua desionizada cada 24 horas. 

El volumen total de agua desionizada que ha atravesado el lecho ha sido 140,19 I durante 36 días.
section_name: Volúmenes extraídos de agua desionizada, en función del tiempo

section_name: Evolución del contenido de Ca (II)

section_content: En la figura 2 se han representado en abscisas las extracciones (volumen acumulado, en 1) y en ordenadas las concentraciones de Ca (II), en (moles/litro) X 10"^, presentes en cada una de las extracciones de agua desionizada, que ha atravesado el lecho de cemento hidratado durate 7 y 28 días.
section_name: Estvdio de los valores analíticos

section_content: Fig. 2. -Sistema: cemento 2 hidratando (7-28 dias)-agua desionizada. 

Evolución del contenido de Ca (II). 

En la primera extracaión (0,14 1) del lecho de cemento hidratado y curado durante 7 días, la concentración de Ca (II) es 1,8 X 10"^ moles/litro y en la segunda (0,15 I/h), se alcanza el valor máximo 2,2 X 10'^ moles/L A continuación, la cantidad de Ca (II) extraída experimenta un descenso, exponencial, brusco; cuando han pasado 40 I y hasta que han atravesado el lecho 135 Z, la cantidad por extracción (24 horas) es aproximadamente 0,2 X 10"^ moles/litro. 

Desde esta extracción y hasta el final (194,69 1) la cantidad de Ca (II) es, por extracción, aproximadamente 0,1 X 10"^ moles/litro. 

En el lecho del cemento hidratado, curado durante 28 días, las cantidades de Ca (II) extraídas, en cada una de las primeras 27 extracciones (40,56 Z), es inferior al caso del lecho correspondiente al cemento hidratado y curado durante 7 días y del mismo orden en las restantes. La evolución de las cantidades de Ca (II), por extracción, es análoga en ambos casos (fig. 2 ). 

En la figura 3 se han representado en abscisas las extracciones acumulativas (volumen total de agua desionizada que ha pasado por cada uno de los lechos, cemento hidratado y curado durante 7 y 28 días) y en ordenadas los moles totales de Ca (II) extraídos. 

gramos de cemento del lecho de cemento hidratado, referidos al producto calcinado, antes y después de pasar 140,19 I de agua desionizada por el lecho de cenaento hidratado y granulado del sistema cemento 2 hidratado (28 dias)-agua desionizada, así como en dicha agua desionizada. 

En ambas tablas se puede observar que, en el primer sistema (tabla 1), aproximadamente el 66 % del ion Ca (II) presente en el cemento inicial del lecho (0,70 moles) ha pasado al agua desionizada (0,46 moles) que ha atravesado el mismo (194,69 1); el resto (0,21 moles), es decir, aproxiimadamente el 30 % ha quedado en el cemento. 

Sin embargo, en el caso del segundo sistema (tabla 2), que corresponde al cemento hidratado y curado durante 28 días, solamente el 50,8 ¡% del contenido del ion Ga (II) en el cemento (0,65 moles) ha sido extraído por el agua desionizada^ quedando el resto (0,30 moles <> 46 %) en el cemento después de pasar 140,19 I de agua desionizada. 

Las cantidades de cemento, en ambos casos, ha experimentado una disminución (33,82 gramos <> 59 (%, en el primer sistema, y 23,45 g <> 43,5 %, en el segundo) que correspon-d^, fundamentalmente, con las de Ca (II) puestas en juego. 

TABLA 1

Sistema: cemento 2 hidratado (7 dms)'agua desionizada Cantidxides de Ca (11), en moles, en los connponentes (iniciales y finales)
section_name: VOLUMEN, LITROS

section_name: Componentes

section_name: Evolución del contenido de SO4 (II)

section_content: En la figura 4 se han representado en abscisas las extracciones (volumen acumulado, en 1) y en ordenadas las concentraciones de SO4 (II), en (moles/litro) X 10"' * presentes en cada una de las 30 primeras extracciones, cuando 17,1 I de agua desionázada han atravesado el lecho de cemento hidratado y curado durante 7 días, y de las 17 extracciones, que corresponden a 11,73 I, para, el caso del lecho de cemento hidratado y curado durante 28 días. En las restantes extracciones efectuadas en ambos casos no ha sido posible determinar gravimetricamente el contenido de SO4 (II), debido a la pequeña concentración existente. 

La, concentración de SO4 (II) en la primera extracción (0,14 1) del lecho de cemento hidratado y curado durante 7 días es 8,05 X 10"* moles/litro, valor máximo; a continuación disminuye exponencialmente a medida que aumenta la cantidad de agua desionizada que ha pasado a través del lecho, alcanzando el valor 1,5 X 10~* moles/litro cuando han pasado! 16,66 I de dicha agua, valor que se conserva hasta la extracción que corresponde a 17,11 litros. 

La concentración de SO4 (II) en la primera extracción (0,20 1) del lecho de ceanento hidratado y curado durante 28 días es 2,05 X lO' "' * moles/litro, aumentando en las siguientes hasta alcanzaren la cuarta extracción (0,67 1) el valor 4,4 X 10^* moles/litro; a partir de esta extracción, dicha concentración disminuye exponencialmente a medida que aumenta el volumen de agua desionizada que ha atravesado el lecho, hasta alcanzar el valor 0,7 X X 10~* moles/litro cuando han pasado 11,74 litros. En el caso de este lecho las cantidades extraídas de SO4 (II) son inferiores que las correspondientes al lecho de cemento curado durante menor número de días. 

En la figura 5 se han representado en abscisas las extracciones acumulativas (volumen total de agua desionizada que ha pasado por cada uno de los lechos) y en ordenadas los moles totales de SO4 (II) extraídos, en donde puede apreciarse que los mencionados moles extraídos, de SO4 (II) son función del volumen de agua desionizada que ha atravesado el lecho y del tiem. po de curado del cemento, mayor en 7 días. La cantidad extraída es mayor en los primeros volúmenes de agua desionizada.
section_name: Eludió de los valores analíticos

section_content: Pig. 4. -Sistema: cemento 2 hidratado (7-28 dlas)-agua desionizada. Evolución del contenido de SO4 (II).
section_name: VOLUMEN, LITROS

section_content: Fig. 5. -Sistema: cemento 2 hidratEido (7-28 días)-agua desionizada. Evolución del contenido de SO4 (II) extraído, total.
section_name: VOLUMEN, LITROS

section_content: En la tabla 3 figuran los contenidos de SO^ (II), en moles, que existen en los; 57,23 g de cemento, puestos inicialmente en el lecho, y en los 23,41 g de cemento, referidos en ambos casos al producto calcinado, después de pasar a su través 194,69 I de agua desionizada; así mismo, se encuentran los contenidos de dicho ion en el agua desionizada, antes de pasar por el lecho, y en los 16,66 ¿, del agua, en donde se ha determinado, 16,66 I del agua, en donde se ha determinado, 11,73 I una vez queatravesaron el mencionado lecho de cemento hidratado y granulado del sistema cemento 2 hidratado (7 días)-agua desionizada. 

En la tabla 4 se incluyen los contenidos de dicho ion SO4 (II) tanto en los 53,87 y 30,42 g de cemento del lecho, referidos al producto calcinado, antes y después de pasar 140,19 I de agua desionizada, como en el agua desionizada, antes de pasar por el lecho, y en los 11,73 í, del agua, en donde se ha determinado, 16,66 I del agua, en donde se ha determinado, 11,73 I una vez que atravesaron el mencionado lecho de cemento hidratado y granulado del sistema cemento 2 hidratado (28 días)-agua desionizada. En ambas tablas se puede observar que mientras que en el primer sistema (tabla 3) ha quedando 41 '% (0,58 X 10"-moles) del total de iones SO4 (II) del cemento (1,44 X 10"^ moles) una vez que han pasado 194,69 I de agua desionizada, en el segundo sistema (tabla 4) ha quedado 53 % (0,74 X 10"^ moles de los 1,4 X 10"^ moles originales).
section_name: Balance iónico

section_content: En ]a figura 6 se han representado los valores del pH y de la conductividad (mho/cm), en ordenadas, en función del volumen de agua desionizada (litros) que ha atravesado el lecho de cemento hidratado y granulado, en abscisas. Evolución del pH y de la conductividad.
section_name: Evolución del pH y de la conductividad

section_content: En ambos sistemas, cemento 2 hidratado (7 días)-agua desionizada y cemento 2 hidatado (28 días)-agua desionizada, el pH sigue una evolución análoga en las extracciones correspondientes a los primeros 96,65 litros de agua desionizada. Así, en las primeras fracciones, y hasta 5 litros, se obtienen los valores mayores (el pH se encuentra comprendido entre 1,25 y 13,0); a continuación, experimenta un descenso (pH entre 11,8 y 12,0) hasta que han pasado 159,62 litros de agua desionizada en el primei' sistema y 107,44 litros en el segundo. 

En el primer sistema, después que han pasado 159,62 litros de agua desionizada, el pH vuelve a disminuir; su valor se encuentra en el entorno de 10,5, llegando a ser menor de 10 y mayor de 9 en las extracciones finales. En el segundo sistema también disminuye el valor del pH, manteniéndose entre 11,0 y 11,5 hasta el final de las extraciones; esta disminución es mayor que en el primer sistema en el -mismo entorno de extracciones.
section_name: Evolución del pH

section_content: La conductividad del agua desionizada que ha atravesado los lechos de cemento de ambos sistemas, que alcanza los valores mayores -15,9 x 10"^ y 5,8 X 10~^ mho/cm para ambos sistemas-cuando han pasado las primeras cantidades de agua desionizada (0,14 y 0,20 litros, respectivamente), disminuye exponencialmente, alcanzando el valor 0,7 X 10"^ mho/ /cm, en los dos casos, en las extracciones que totalizan 80 1. 

Los valores de la conductividad correspondientes a las distintas extracciones que responden a los primeros 80 litros de agua desionizada del sistema cemento 2 hidratado (28 días)agua desionizada son menores que las análogas del sistema cemento 2 hidratado (7 días)agua desionizada; a partir de este voluanen son, para las extracciones restantes, del mismo orden.
section_name: Evolución de conductividad

section_content: En la figura 7 se incluyen los DRX del cemento 2 hidratado (7 días) y cemento 2 hidra-tado (28 días), antes y después de someterlos a la acción del agua desionizada. En los diagramas de rayos X mencionados se han detectado los picos de los siguientes compuestos cristalinos. 

• Diagramas de difracción de rayos X del cemento 2 hidratado (7 y 28 días) -Ettringita; los picos de este compuesto en ambos DRX tienen una intensidad análoga. 

-Portlandita; la intensidad del DRX del cemento hidratado y curado durante 28 días es 1,25 veces mayor que la del DRX del cemento 2 hidratado-curado (7 días),

•como consecuencia del avance de las reacciones de hidratación. 

-Calcita; los picos de este compuesto son de intensidad análoga en los diagramas correspondientes. 

-Compuestos anhidros del cemento, cuyos picos presentan una intensidad menor en el DRX del cemento 2 hidratado (28 días), debido al mayor grado de hidratación. 

• Diagramas de difracción de rayos X del cemento 2 hidratado (7 y 28 días), sometido a la acción del agua desionizada Ettringita; la intensidad de los picos de este compuesto, análoga en ambos casos, es menor que en los diagramas del cemiento hidratado. 

Calcita; los picos correspondientes a este compuesto presentan una intensidad del mismo orden en los diagramas del cemento 2 hidratado (28 días), antes y después de pasar el agua desionizada. Por el contrario, la intensidad de dicho pico en el DRX del cemento 2 hidratado (7 días) y sometido a la acción del agua desionizada es menor que en el DRX de dicho cemento 2 hidratado (7 días). 

Compuestos anhidros del cemento; sus picos son de intensidad bastante inferior que en los DRX del cemento 2, hidratado (7 y 28 días), por el avance de las reacciones de hidratación de los sistemas cemento 2 hidratado,-agua desionizada y del mismo orden, en este caso. 

Además se han detectado dos picos de un compuesto de hierro, que respK)nde a la fórmula 7-FeO(OH), en el lecho de cemento hidratado (7 días) por el que han pasado 194,69 I de agua desionizada. 

Dos picos de la portlandita han desaparecido en los DRX de estas dos muestras de los cementos hidratados, sometidos a la acción del agua desionizada.
section_name: Estudio del cemento hidratado e hidratado-atacado de los lechos por DRX

section_content: El Ca (II) que aparece en el agua desionizada, que ha atravesado el lecho de cemento hidratado y granulado, procede fundamentalmente del Ca(0H)2 formado durante las reacciones de hidratación del C3S y CoS de la fracción clinker del cemento, así como a partir del CaO libre. 

La solubilidad del hidróxido de calcio (pK = 5,3) en agua es a 20'C 1,230 g/l, según Biczok (6), ó 1,23 g/l como CaO <> 1,625 g/l como CaíOH)^, según Duriez y Arrambadi (7). Las reacciones que tienen lugar son las siguientes: H^O H^O (A) Ca(OH),. sólido <=> Ca(OH)2. disuelto <=> Ca (II) + 2 0H (I) produciendo un incremento brusco de la basicidad del medio y, por consiguiente, del valor del pH. En los sistemas estudiados en este artículo se alcanzan, al principio de las extracciones, valores de 12,5 y 13,0. 

En el sistema cemento 2 hidratado (7 días)-agua desionizada se alcanza la solubilidad teórica, contenido de Ca (II) = 2,1 X lO' "^ moles/litro, cuando han pasado por el lecho 0,60 litros del agua desionizada; a continuación disminuye, llegando a ser 21 veces menor (0,1 X 10"^ moles/litro) en las extracciones superiores al paso de 140 litros de agua. En el sistema cemento 2 hidratado (28 días)-agua desionizada la cantidad máxima disuelta de Ca (II), 1,6 x 10"^ moles/litro, se consigue icuando han pasado a través del lecho 0,36 litros de agua desionizada; en las extracciones siguientes disminuye llegando a ser, al final (0,15 X 10"^ moles/litros), 10 veces menor y 15 veces menor que la cantidad teórica alcanzada en el primer sistema. 

Los silicatos de calcio hidratados son poco solubles en agua, 50 mg/l como CaO (8) (9) < > O 66 mg/l como Ca(0H)2. 

La ettringita se disuelve ligeramente con separación de gel de alúmina, sulfato de calcio dihidratado e hidróxido de calcio, según ciertos autores (10) (11), y es extraordinariamente insoluble (0,001 g de SO3 por 100 mi de agua saturada de cal), según otros (12). 

En este trabajo se ha probado por DRX que la intensidad de los picos de la ettringita disminuye cuando el cemento se somete a la acción del agua desionizada, apareciendo el ion SO4 (II) en la misma; la disminución experimentada por el contenido de dicho ion en el cemento hidratado es del 41 % (para el curado 7 días) y 53 % (para el curado 28 días). 

El pH de las distintas fracciones extraídas de agua desionizada viene regido por el equilibrio (A). En la primera extracción, para ambos sistemas, se aprecia un incremento' brusco, prácticamente de 6 unidades de pH, con relación al del agua desionizada; el valor de dicho pH es 12,9 para el primer sistema (7 días) y 12,6 para el segundo (28 días). 

A naedida que la concentración de los iones OH (I) disminuye, por disolverse menor cantidad de Ca(0H)2, lo hace también el valor del pH, tomando valores próximos a 12 hasta que han pasado 162,73 litros de agua desionizada en el lecho correspondiente al cemento hidratado (7 días) y 107,44 litros al lecho del cemento hidratado (28 días); a partir de estas etapas el pH desciende, sus valores se encuentran comprendidos entre 12 y 9, como consecuencia de la menor cantidad de hidróxido de calcio puesto en juego, el cual llega a desaparecer de ambos lechos de cemento. 

En cuanto a la conductividad,, que es función de la cantidad de iones presentes en el medio, pasa de 0,04 X lO"' ' ^ mho/cm, valor correspondiente al agua desionizada, a 15,87 X X 10"^ (para el primer sistema, 7 días) y 5,80 X 10"'* mho/cm (para el segundo sistema, 28 días) en la fracción de agua desionizada de la primera extracción; este incremento se debe a la presencia de iones Ca (II) y OH (I) procedentes del equilibrio (A), e iones SO4 (II) de la ettringita (véase DRX de la figura 7) presente en la pasta de cemento hidratado y cuyas conductividades iónicas, a dilución infinita y a 25^*0, expresadas en ohm"' • • cm-• equv"' son X" Ca (II) = 59,5; I' OH (I) = 198,0 y X' ^ SO^ (II) = 80,0. 

La variación de la conductividad, como en el caso del pH, viene regida, fundamentalmente, por el equilibrio (A), disminuyendo conforme lo hacen las concentraciones de Ca (II) y de OH (I). La disminución de la conductividad se acusa más intensamente que la del pH. 

La disolución progresiva del Ca(0H)2, electrolito débil, en el agua desionizada que atraviesa los lechos, favorece las reacciones de hidratación de la fracción clinker del cemento, liberando más portlandita que pasa al agua desionizada en forma iónica llegando a desaparecer del lecho de cemento, a la vez que los silicatos correspondientes se degradan. Los fenómenos reseñados se han puesto de manifiesto en el estudio que se ha hecho por DRX. 

Las cantidades de cemento de los lechos estudiados han experimentado una disminución [33,82 g <> 59 % para el sistema cemento 2 hidratado (7 días)-agua desionizada y 23,45 gramos < > 43,5 % para el sistema cemento 2 hidratado (28 días)-agua desionizada] que se corresponde, fundamentalmente, con las de Ca (II) puestas en juego y en menor grado con el ion SO4 (II). Con este supuesto se tiene que los 0,46 moles de Ca (II) corresponden a 0,46 moles de Ca(OH)2 y a 0,0082 moles de CaS04. 2H20 lo que hace un total de (33,3 g + 1,4 g) 34,7 g para el primer sistema y de 0,32 moles de Ca(OH)2 y 0,0058 moles de CaS04. 2 H2O que equivalen a (23,7 g + 1,0 g) 24,7 g para el segundo sistema.
section_name: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

section_content: El Ca(OH)2 presente en los lechos de cemento 2 hidratado y granulado, que procede de las reacciones de hidratación del cemento, se disuelve en el agua desionizada que atraviesa dichos lechos. 

Los compuestos a base de sulfatos y de un modo especial la ettringita, que se encuentra en el lecho, se disuelven, parcialmente, en el agua desionizada que pasa por el mismo.
section_name: CONCLUSIONES Primera

section_content: La cantidad de Ca (II) en el agua desionizada, procedente de los compuestos calcicos del cemento, extraída de los lechos de cemento hidratado es función del tiempo de curado del cemento hidratado y del volumen de dicha agua desionizada que ha pasado por el lecho, experimentando una disminución exponencial conforme aumenta el mencionado volumen de agua. 

El cemento hidratado de los lechos, sometidos a la acción del agua desionizada, experimenta una disminución considerable de masa, que llega a ser del 59. % para el lecho fabricado con el cemento hidratado y curado durante 7 días y del 43,5 % para el cemento hidratado y curado durante 28 días.
section_name: Segunda

section_content: La conductividad de las distintas fracciones recogidas de agua desionizada, que han atra-vesado los lechos de cemento, experimenta un incremento brusco al principio y una disminución exponencial conforme aumenta el volumen del agua desionizada. La evolución de la conductividad a lo largo de las distintas extracciones de agua desionizada es función, principalmente, de la concentración de OH (I) que, a su vez, depende de la cantidad de Ca(0H)2 disuelto. 

Así mismo, el valor del pH de las mencionadas fracciones de agua desionizada es función del Ca(OH)2 disuelto; los valores máximos (pH = 12,6 a 12,9) se obtienen en las primeras extracciones y los menores (pH = 12 a 9) en las últimas.
section_name: Tercera

section_content: Los compuestos cristalinos del cemento hidratado (ettringita, portlandita y calcita), y de la fracción no hidratada del clinker, experimentan una modificación considerable cuando se han sometido a la acción del agua desionizada. Así, en los DRX obtenidos se aprecia que han desaparecido los picos de la portlandita y que ha disminuido de forma considerable la intensidad de los picos de la ettringita, así como la de los silicatos anhidros de la fracción clinker al avanzar las reacciones de hidratación. 

Además, se han detectado en el DRX de una zona seleccionada del lecho de cemento hidratado y curado durante 7 días, por el que ha pasado el agua desionizada, los picos del compuesto 7-FeO(OH) procedente de la descomposición del cemento.
section_name: Cuarta